R. FERET. — ADDITION DE POUZZOLANES M \ MATÉRIAUX d'.VGUÉCATION 



peut résulter de leur emploi dans les mortiers ex] l'actioi . apo- 



sante de l'eau de mer. 



Ces essais sont maintenant à peu près terminés; avant d'en publier le 

 détail in extenso, nous allons résumer rapidement ici lis principales 



ilusions qui s'en dégagent. 



Rôle physique des addition* pulvérulentes. — Des recherches dont la <]• - 

 cription nous entraînerait trop loin nous ont amené à reconnaître que les 

 mortiers les plus compacts et par suite les meilleurs éta'ent ceux dan- la 

 composition desquels entrait à peu près une partie de grains très lins puni- 

 deux parties de grains aussi gros que possible, sans grosseurs intermé- 

 diaires. Les gros grains étant constitués par le sable et les fins par le 

 ciment, l'application de cetteformule conduirait, la plupart du temps, â un 

 mortier beaucoup trop riche et trop coûteux. Il sera donc avantageux de 

 mélanger le ciment d'une autre poudre plus économique et le résultat 

 cherché sera encore dépassé si celte poudre exerce en outre sur le ciment une 

 action chimique favorable au durcissement, ce qui, nous allons le recon- 

 naître, est le cas des pouzzolanes. 



Action chimique des pouzzolanes sur les ciments. — Si, après avoir gâché 

 un ciment portland avec de l'eau, on l'abandonne à un durcissement pro- 

 gressif et que, de temps en temps, on attaque par l'eau sucrée un petit 

 échantillon, préalablement pulvérisé, du ciment durci, on constate que la 

 proportion de chaux dissoute par l'eau sucrée est d'autant plus considé- 

 rable que le ciment a durci plus longtemps avant l'essai (1). Il en es! 

 de môme si, avant le gâchage, le ciment a été additionné d'une matière 

 inerte. Au contraire, si, au lieu d'une matière inerte, on lui a ajouté une 

 pouzzolane en poudre, la quantité de chaux abandonnée à l'eau sucrée 

 après durcissement est moindre et, à partir d'une certaine durée, reste 

 stationnaire, ou va même en diminuant. C'est ce que montrent notam- 

 ment les exemples relatés par le tableau ci-dessous : 



i il ne faudrait pas considérer cette proportion de chaux dissoute comme mesurant exac 

 chaux libre contenue 'luns le mortier: la proportion trouvéevarii suivant lesconditio 



l'expérience et n'a de va in m- que par comparaison avec les chiffres fournis par d'autres morti 

 exa :tement de la même manière. 



